geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Category I e ≤ 3,5 mm
Greek: Κατηγορία Ι e ≤ 3,5 mm
English: Category II 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
Greek: Κατηγορία ΙΙ 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
English: Category III 4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
Greek: Κατηγορία III 4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
English: Index of difficulty
Greek: Δείκτης δυσκολίας
English: Selection of samples
Greek: Επιλογή των δοκιμίων
English: Samples of each shape category and of each thickness category difficult to produce shall be selected according to the following criteria for testing.
Greek: Για τις δοκιμές επιλέγονται δοκίμια κάθε κατηγορίας σχήματος, κάθε κατηγορίας πάχους, των οποίων η παραγωγή είναι δύσκολη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
English: In the case of flat glass panes, two sets of samples shall be provided, corresponding to:
Greek: Για τους επίπεδους υαλοπίνακες παρέχονται δύο σειρές δοκιμίων που αντιστοιχούν:
English: In the case of flat and curved glass panes, three sets of samples shall be provided, corresponding to:
Greek: Για τους επίπεδους και κυρτούς υαλοπίνακες παρέχονται τρεις σειρές δοκιμίων που αντιστοιχούν:
English: Tests carried out on samples corresponding to the largest area ‘S’ shall be considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 per cent.
Greek: Οι δοκιμές που διενεργούνται σε δοκίμια που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη επιφάνεια «S», θεωρούνται ότι ισχύουν για κάθε άλλη επιφάνεια μικρότερη της S + 5 %.
English: If the samples submitted present an angle γ smaller than 30o, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5o.
Greek: Αν τα υποβληθέντα δοκίμια έχουν γωνία γ μικρότερη των 30°, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με γωνία μεγαλύτερη της γ - 5°.
English: If the samples submitted present an angle γ greater than or equal to 30o, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30o.
Greek: Αν τα υποβληθέντα δοκίμια έχουν γωνία γ μεγαλύτερη ή ίση με 30°, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με γωνία μεγαλύτερη ή ίση προς 30°.
English: If the height of segment h of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm.
Greek: Αν το ύψος h του τμήματος των υποβληθέντων δοκιμίων είναι μεγαλύτερο των 100 mm, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με ύψος τμήματος μικρότερο του h + 30 mm.
English: If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm.
Greek: Αν το ύψος του τμήματος των υποβληθέντων δοκιμίων είναι μικρότερο ή ίσο προς 100 mm, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με ύψος τμήματος μικρότερο ή ίσο προς 100 mm.
English: Number of samples per set
Greek: Αριθμός δοκιμίων ανά σειρά
English: The number of samples in each group shall be as follows, according to the shape category defined in paragraph 1.1.3 above:
Greek: Ο αριθμός των δοκιμίων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα είναι ο ακόλουθος, ανάλογα με την κατηγορία σχήματος που ορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 1.1.3.
English: Kind of glass pane
Greek: Τύπος υαλοπίνακα
English: Flat (2 sets)
Greek: Επίπεδος (2 σειρές)
English: Flat and curved (3 sets)
Greek: Επίπεδος ή κυρτός (3 σειρές)
English: Points of impact (see annex 17, figure 3)
Greek: Σημεία κρούσης (βλ. παράρτημα 17, σχήμα 3)
English: For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in annex 17, figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in annex 17, figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
Greek: Για τους επίπεδους και τους κυρτούς υαλοπίνακες, τα σημεία κρούσης που απεικονίζονται αντίστοιχα στα σχήματα 3α), 3β) και 3γ) του παραρτήματος 17 είναι τα ακόλουθα:
English: Point 1 3 cm from the edges of the glass pane in the part where the radius of curvature of the edge is smallest;
Greek: Σημείο 1 3 cm από το άκρο του υαλοπίνακα στο τμήμα με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας της περιμέτρου,
English: Point 2 3 cm from the edge of one of the medians, the side (if any) of the glass pane bearing tong marks being selected;
Greek: Σημείο 2 3 cm από το άκρο επί μιας διαμέσου· επιλέγεται η πλευρά του υαλοπίνακα που φέρει ενδεχομένως τα ίχνη των λαβίδων,
English: Point 3 in the geometric centre of the glass
Greek: Σημείο 3 στο γεωμετρικό κέντρο του υαλοπίνακα,
English: Point 4 for curved glass panes only; this point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Greek: Σημείο 4 μόνο για τους κυρτούς υαλοπίνακες· το σημείο αυτό επιλέγεται επί της διαμέσου με το μεγαλύτερο μήκος στο τμήμα του υαλοπίνακα με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας.
English: Only one test shall be carried out at each prescribed point of impact.
Greek: Διενεργείται μία μόνο δοκιμή σε κάθε προσδιοριζόμενο σημείο κρούσης.
English: A test shall be deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies the following conditions:
Greek: Μια δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν ο θρυμματισμός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40 or more than 400, or in the case of glazing not more than 3,5 mm thick, 450.
Greek: Ο αριθμός των θραυσμάτων σε κάθε τετράγωνο 5 cm × 5 cm δεν είναι κάτω των 40 ούτε άνω των 400, ή των 450 στην περίπτωση υαλοπινάκων των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm.
English: Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
Greek: Ο θρυμματισμός δεν ελέγχεται σε λωρίδα πλάτους 2 cm σε όλη την περίμετρο των δοκιμίων που αντιστοιχεί στη ζώνη στερέωσης του υαλοπίνακα, ούτε σε ακτίνα 7,5 cm γύρω από το σημείο κρούσης.
English: Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
Greek: Τα θραύσματα των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 3 cm2 δεν γίνονται δεκτά, εκτός αν βρίσκονται στα τμήματα που ορίζονται στην παράγραφο 2.6.1.3.
English: A few fragments of elongated shape shall be allowed, provided that:
Greek: Μερικά επιμήκη θραύσματα γίνονται δεκτά υπό τον όρο ότι:
English: if they extend to the edge of the glass pane they do not form an angle of more than 45o with it,
Greek: σε περίπτωση που τα επιμήκη αυτά θραύσματα φθάνουν μέχρι το ένα άκρο του υαλοπίνακα, δεν πρέπει να σχηματίζουν με αυτό γωνία μεγαλύτερη των 45°,
English: A set of samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least one of the following conditions is fulfilled:
Greek: Σειρά δοκιμίων που προσκομίζεται για έγκριση τύπου θεωρείται ικανοποιητική από πλευράς θρυμματισμού εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: When all tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result;
Greek: όλες οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
English: not more than 5 fragments between 6 and 7,5 cm long,
Greek: 5 θραύσματα κατ' ανώτατο όριο, μήκους μεταξύ 6 και 7,5 cm,
English: not more than 4 fragments between 7,5 and 10 cm long,
Greek: 4 θραύσματα κατ' ανώτατο όριο, μήκους μεταξύ 7,5 και 10 cm,
English: and is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
Greek: και επαναλαμβάνεται επί νέου δοκιμίου συμφώνου προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1 ή εμφανίζοντος αποκλίσεις εντός των παραπάνω ορίων.
English: When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result, taking account of deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conform to the prescriptions of paragraph 2.6.1 or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
Greek: δύο δοκιμές μεταξύ εκείνων που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1, έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις εντός των ορίων της παραγράφου 2.6.2.2. Ωστόσο, νέα σειρά δοκιμών που διενεργήθηκε επί νέας σειράς δοκιμίων είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1, ή δεν υπάρχουν άνω των δύο δοκιμίων της νέας σειράς που εμφανίζουν αποκλίσεις εντός των εξειδικευμένων στην ανωτέρω παράγραφο 2.6.2.2 ορίων.
English: If the above-mentioned deviations are found, they shall be noted in the test report and permanent recording(s) of the fragmentation pattern of the relevant parts of the glass pane shall be attached to the report.
Greek: Εφόσον διαπιστωθούν οι προαναφερθείσες αποκλίσεις πρέπει να καταγραφούν στα μόνιμα πρακτικά και στην έκθεση της δοκιμής, στα οποία επισυνάπτονται φωτογραφίες των εν λόγω τμημάτων του υαλοπίνακα.
English: Indices of difficulty of the secondary characteristics.
Greek: Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
English: The other secondary characteristic (namely, incorporation or otherwise of conductors) is not involved.
Greek: Το άλλο δευτερεύον χαρακτηριστικό (παρουσία ή απουσία αγωγών) δεν λαμβάνεται υπόψη.
English: Number of test pieces
Greek: Αριθμός δοκιμίων
English: Six test pieces shall be subjected to testing for each thickness category defined in paragraph 1.1.4 above.
Greek: Έξι δοκίμια υποβάλλονται σε δοκιμή για κάθε κατηγορία πάχους που ορίζεται στην παράγραφο 1.1.4 παραπάνω.
English: The test method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.1.
Greek: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
English: The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be as indicated in the following table, according to thickness of the glass pane:
Greek: Το ύψος πτώσης (του κάτω τμήματος του σφαιριδίου επί της άνω επιφανείας του δοκιμίου) αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα, ως συνάρτηση του πάχους του υαλοπίνακα:
English: Nominal thickness of glass pane (e)
Greek: Ονομαστικό πάχος του υαλοπίνακα (e):
English: Height of drop
Greek: Ύψος πτώσης
English: The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the test piece does not break.
Greek: Η δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν δεν θραυσθεί το δοκίμιο:
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of mechanical strength if at least one of the following conditions is fulfilled:
Greek: Σειρά δοκιμίων που προσκομίζεται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη μηχανική αντοχή, εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: When not more than one test has given an unsatisfactory result,
Greek: όταν όχι περισσότερες από μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα,
English: When two tests having given unsatisfactory results, a further series of tests carried out on a new set of six test pieces give satisfactory results.
Greek: όταν δύο δοκιμές έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα, νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιούνται σε νέα σειρά έξι δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
English: The provisions concerning regular light transmittance set out in annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes other than windscreens located at places which are essential to the driver’s vision.
Greek: Οι διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ισχύουν για τους υαλοπίνακες ή τα τμήματα υαλοπινάκων από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής πλην αλεξηνέμων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
English: The provisions of paragraph 9 of annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Greek: Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 θα ισχύουν για τους υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής που χρησιμοποιούνται ως αλεξήνεμα σε οχήματα βραδείας κινήσεως τα οποία, από κατασκευής, δεν υπερβαίνουν τα 40 km/h.
English: This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group.
Greek: Αυτό δεν ισχύει για τα επίπεδα αλεξήνεμα τα οποία υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη ομάδα.
English: This type of uniformly-toughened glass pane can also be used for windscreens for slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Greek: Αυτός ο τύπος υαλοπινάκων από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αλεξήνεμα οχημάτων βραδείας κίνησης τα οποία, λόγω κατασκευής, δεν ξεπερνούν τα 40 km/h.
English: Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
Greek: Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους εάν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους.
English: Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment.
Greek: Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ομάδας όσον αφορά τις δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής στο περιβάλλον.
English: The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2 n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
Greek: το ονομαστικό πάχος «e» του αλεξηνέμου με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής 0,2 n mm, όπου «n» ο αριθμός των φύλλων υάλου που περιέχει το αλεξήνεμο, πάνω ή κάτω από την επιτρεπόμενη ονομαστική τιμή,
English: The nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers).
Greek: η φύση και ο τύπος του παρεμβαλλομένου ή των παρεμβαλλομένων φύλλων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό).
English: The colouring (total or partial) of the interlayer or interlayers (colourless or tinted),
Greek: το χρώμα του παρεμβαλλόμενου φύλλου (άχρωμο ή έγχρωμο, πλήρως ή μερικώς),
English: In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform tests (paragraph 3.2 below) and tests of optical qualities shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Greek: Για τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου, οι δοκιμές, εκτός από όσες αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής (κατωτέρω παράγραφος 3.2) και τις οπτικές ιδιότητες, πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια, που έχουν είτε αποκοπεί από πραγματικά αλεξήνεμα είτε κατασκευαστεί ειδικά.
English: In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
Greek: Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά παραγομένων αλεξηνέμων των οποίων ζητείται η έγκριση.
English: Before each test the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Greek: Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C.
English: The tests shall take place as soon as possible after the test pieces have been taken out of the receptacle in which they were stored.
Greek: Οι δοκιμές επί των δοκιμίων γίνονται μόλις αυτά αποσυρθούν από το δοχείο στο οποίο είχαν αποθηκευθεί.
English: Headform test on a complete windscreen
Greek: Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής επί πλήρους αλεξηνέμου
English: Four samples from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of annex 13, shall be tested.
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
English: The drop height shall be 1,5 m – 5
Greek: Το ύψος της πτώσης είναι 1,5 m – 5
English: This test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled:
Greek: Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει θετικά αποτελέσματα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: The sample breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
Greek: το δοκίμιο θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης, ενώ οι πλησιέστερες ρωγμές βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 80 mm από το σημείο πρόσκρουσης,
English: The layers of glass shall remain adhering to the plastics-material interlayer.
Greek: τα φύλλα της υάλου πρέπει να παραμείνουν προσκολλημένα στο παρεμβαλλόμενο φύλλο από πλαστικό.
English: One or more partial separation from the interlayer with a distance of less than 4 mm in breadth, on either side of the crack, is permitted outside a circle of 60 mm in diameter centred on the point of impact.
Greek: Επιτρέπονται μία ή περισσότερες αποκολλήσεις πλάτους μικρότερου των 4 mm από κάθε πλευρά της ρωγμής στο εξωτερικό κύκλου ακτίνας 60 mm με κέντρο το σημείο πρόσκρουσης.
English: On the impact side:
Greek: Όσον αφορά την πρόσκρουση:
English: The interlayer must not be laid bare over an area of mare than 20 cm2,
Greek: το παρεμβαλλόμενο φύλλο δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σε έκταση μεγαλύτερη των 20 cm2,
English: A tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed.
Greek: το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η σχισμή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος τα 35 mm.
English: A set of samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met:
Greek: Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: All the tests give satisfactory results, or
Greek: όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
English: Headform test on flat test pieces
Greek: Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής πάνω σε επίπεδα δοκίμια
English: Six flat test pieces measuring (1100 mm × 500 mm) – 2
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1100 mm × 500 mm) – 2
English: The height of drop shall be 4 m – 0
Greek: Το ύψος πτώσης είναι 4 m – 0
English: the test piece yields and breaks, displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact;
Greek: Το δοκίμιο κάμπτεται και θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης.
English: tears in the interlayer are allowed provided that the manikins head does not pass through the test piece.
Greek: Το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου.
English: no large fragments of glass shall become detached from the interlayer.
Greek: Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλα τεμάχια υάλου που αποκολλώνται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following two conditions is met:
Greek: Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: one test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Greek: μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
English: Six square test pieces of 300 mm – 0
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι τετράγωνα δοκίμια διαστάσεων 300 mm – 0
English: The method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.2.
Greek: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.2 του παραρτήματος 3.
English: The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be 4 m – 0
Greek: Το ύψος της πτώσης (μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου) είναι 4 m mm.– 0
English: The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the ball does not pass through the glazing within five seconds after the moment of impact.
Greek: Η δοκιμή θεωρείται ότι δίνει θετικό αποτέλεσμα εφόσον το σφαιρίδιο δεν διέλθει μέσω της υάλου εντός πέντε δευτερολέπτων από τη στιγμή της κρούσης.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 2260 g ball test if one of the following two conditions is met:
Greek: Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή της σφαίρας των 2260 g εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Greek: μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
English: Twenty square test pieces of 300 mm – 0
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή είκοσι τετράγωνα επίπεδα, διαστάσεων 300 mm – 0
English: The method used shall be that described in annex 3, paragraph 2.1.
Greek: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
English: Ten specimens shall be tested at a temperature of + 40 °C ± 2 °C and ten at a temperature of – 20 °C ± 2 °C.
Greek: Δέκα από τα δείγματα υποβάλλονται σε δοκιμή σε θερμοκρασία +40 °C ± 2 °C και δέκα σε θερμοκρασία -20 °C ± 2 °C.
English: The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below:
Greek: 20 °C– .3.2. Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες κατηγορίες πάχους και η μάζα των αποσπωμένων τεμαχίων εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
English: Thickness of test pieces
Greek: Πάχος δοκιμίων
English: Height of fall
Greek: Ύψος πτώσης
English: Maximum permitted mass of the fragments
Greek: Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα θραυσμάτων
English: The test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
Greek: Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: If the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact must not exceed the appropriate values specified in paragraph 4.3.3.2 above.
Greek: αν το παρεμβαλλόμενο φύλλο δεν σχίζεται, το βάρος των τεμαχίων που αποσπάσθηκαν από την πλευρά της υάλου που είναι αντίθετη από το σημείο κρούσης δεν υπερβαίνει τις ανάλογες τιμές που καθορίζονται στην παράγραφο 4.3.3.2.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if one of the following conditions is met:
Greek: Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή του σφαιριδίου των 227 g εφόσον πληρούται η μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: Not less than eight tests at each test temperature give a satisfactory result, or
Greek: τουλάχιστον οκτώ δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε καθεμία από τις θερμοκρασίες δοκιμής δίνουν θετικό αποτέλεσμα,